Aclitzehnter Abschnitt. Fasern. 421 



besonders zu Stricken und Bindematerial im Haushalte, zu Tauen in der 

 Schifffahrt. Das alte primitive Verfahren zur Erzeugung des Goir be- 

 steht in Folgendem. Die faserigen Fruchthüllen werden einem Röst- 

 processe unterworfen, ähnlich wie bei uns der Flachs. Der Process wird 

 so geleitet, dass die Fruchthüllen zeitweise unter Wasser stehen. Fluss- 

 wasser giebt ein schöneres, helleres Product als brackiges Wasser. Je grösser 

 der Salzgehalt des letzteren, desto dunkler, in Roth fallend, ist die Farbe. 

 Die gerüstete Faser wird mit Keulen geklopft und die nicht faserigen 

 Antheile mit der Hand entfernt. Die so erhaltene rohe Faser wird ver- 

 packt und versendet , oder sie wird vorher in die Form langer dünner 

 Seile gebracht. Tausend Cocosnüsse liefern 45 — 60 kg lange, feine und 

 7,5 — 12,5 kurze Fasern (Bürstenfaser). 



Die Production des Goi'r ist in fortwährender Steigerung begriffen und 

 vom Jahre 1880 auf 1894 ist die Ausfuhr von Coir in Ceylon auf das 

 zwölffache gestiegen (68 000 Ctr.) und die Ausfuhr von Cocosstricken 

 hat sich innerhalb dieses Zeitraumes etwa verdoppelt (92 000 Ctr.) i). 



Die gesteigerte Nachfrage nach CoTr hat zu einer rationelleren Er- 

 zeugung geführt, welche in starker Abkürzung des Röstverfahrens und 

 in maschineller Abscheidung der gerösteten Fasern besieht. Die letztere 

 wird auf Rollmühlen gebracht und gebrochen und auf Hechelmaschinen 

 gereinigt-). Neuesten s verwendet man Maschinen, welche zur Abscheidung 

 von Pite und Sisal dienen, mit Vortheil auch zur Co'irgewinnung-^). Um 

 der Faser eine hellere Farbe zu geben, wird dieselbe häufig gebleicht, 

 was entweder an der Sonne oder durch Einwirkung von schwefeliger 

 Säure erfolgt. Die reine Faser wird in Ballen gepresst dem Handel 

 übergeben. 



Nach Europa und Nordamerika kommt nicht nur die nach dem alten 

 Verfahren erzeugte rohe Cocosfaser, sondern auch die nach dem zuletzt 

 genannten Verfahren hergestellte veredelte Waare. Diese wird aber auch 

 in europäischen und amerikanischen Fabriken aus der faserigen Frucht- 

 hülle (»Roya«) erzeugt. 



Die rohe Cocosfaser hat eine Länge von 15—33 cm und eine 

 maximale Dicke von 50 — 300 jx. An den Enden ist sie dünn, in der 

 Mitte dick. Der Querschnitt ist rundlich oder elliptisch. Sie ist ausser- 

 ordentlich fest, widerstandsfähig im Wasser und schwimmt, selbst in 

 dicke Taue gedreht, ähnlich wie die unten folgende Piassavefaser, mit 

 Leichtigkeit auf dem Wasser. Nach Grothe ist sie unter allen zur 



1) Semler, I. c, p. 620. 



2) Näheres über die Maschinen zur Coirgewinnung und über die bei der Rein- 

 gewinnung durchzuführenden Processe s. Semlcr, I.e., p. G57. S. auch Tropen- 

 pflanzer, II (1898), p. 319. 



3) Tropenpflanzer, II i;l898), p. 319. 



